Di(! Zersutzungsprocesse des Holzes der Nadelholzbäumc. Allgemeines über den Bau des Nadelholzes. \\ 



Auf asehenfreie Substanz berechnet enthält die Cellulose 44,4 C. 6,2 H. und 49,4 0. Die Herren 

 Chemiker Schütze und Dr. Daube hierselbt haben die Güte gehabt, eine Reihe von Elenientaranalysen ge- 

 sunden und kraulten Holzes auszuführen und ergab gesundes Holz von Picea excelsa (GOjähriger Baum. 

 Das Holz ohne Rinde aus Brusthöhe den inneren Theilen entnommen): 



(Daube) 48,63 C. 5,8 H. 45,18 (-H N.) 0,39 Asche, 

 demnach auf asehenfreie Substanz berechnet: 



48,82 C. 5,82 H. und 45,36 + N. 



Gesundes Holz der Weisstanne Abies pectinata (lOOjähriger Baum, ohne Rinde) ergab : 

 (Daube) 50,95 C. 5,91 H. 42,21 + N. 0,93 Asche, 

 also auf aschenfreie Substanz berechnet: 



51,43 C. 5,96 H. 42,61 + N. 



Gesundes Kiefernholz (Kernholz von lOOjährigem Baume) ergab: 



(Daube) 51,48 G. 6,11 H. 42,09 + N. 0,32 Asche, 

 oder aschenfrei 



51,64 C. 6,14 H. 42,22 + N. 



In allen drei Holzarten ist mithin der Kohlenstoff grösser, der Sauerstoff und Wasserstoff geringer 

 als in der Cellulosesubstanz. Wenn Kohlenstoff' und Wasserstoff' im Kiefernholze am höchsten ist, so er- 

 klärt sich dies aus dem grösseren Terpentingehalte dieser Holzart, der bekanntlich den des Fichten- und 

 Tannenholzes erheblich übersteigt. Dagegen muss es auffällig erscheinen, dass der Kohlenstoffgehalt des 

 harzarmen Weisstannenholzes bedeutend grösser ist, als der des harzreicheren Fichtenholzes. 



Für die Thatsache, dass die Wandung der Holzfaser bedeutend kohlenstoffreicher ist, als die 

 Cellulose, hat man eine zweifach verschiedene Erklärung aufgestellt. Einerseits hat man angenommen, 

 es lagere sich beim Uebergang der Cellulose zu Holzsubstanz zwischen die Moleküle der ersteren eine 

 kohlenstoffreiche Substanz, die man als ,,incrustirende Substanz" bezeichnet hat, ab, wodurch die bekannten, 

 das Holz von der Cellulose unterscheidenden Eigenschaften hervorgerufen würden. Eine andere Auffassung 

 geht dahin, dass die Cellulose selbst sich chemisch verändere zu einer kohlenstoffreicheren Substanz, die 

 als Lignin bezeichnet worden ist. Es ist bekannt, dass die Cellulose durch Jodchlorzink oder durch Jod 

 und Schwefelsäure schön blau oder violett gefärbt wird, wogegen das Lignin diese Reactionen nicht 

 zeigt. Erst nach Behandlung des Holzstoffes mit chlorsaurem Kali und mit Salpetersäure tritt jene 

 Cellulosereaction wieder auf. Ich werde in der Folge zeigen, dass manche Pilzarten ähnliche Wirkung auf 

 die Zellwandung ausüben, als jene Reagentien, indem sie die ganze Wandung so umwandeln, dass die 

 Cellulosereaction deutlich hervortritt. Der chemischen Umwandlung folgt dann meist sehr bald die Auf 

 lösung der äusseren Wandschieht, in Folge dessen die Zellen isolirt werden. Bekanntlich findet auch durch 

 Kochen der Holzfasern in Salpetersäure und chlorsaurem Kali die Auflösung der äusseren Schicht und damit 

 die Isolirung der entfärbten Fasern statt. Die äussere Schicht ist fast immer ungetrennt von der entspre- 

 chenden Schicht der Nachbarzelle, bildet eine homogene Mittelschicht zwischen den Zellen. Nur in sehr 

 seltenen Fällen veranlasst die Einwirkung der Pilze eine Trennung dieser Schicht in die beiden den ein- 

 zelnen Zellen zugehörigen Hälften. In Taf. VI Fig. 6 b, c und e sind solche Fälle dargestellt, jedoch ge- 

 hören diese auch bei der Fäulniss, welche durch Trametes Pini veranlasst wird, zu den Seltenheiten. Wenn 

 in der mittleren und inneren Wandschicht in Folge der Zersetzungsprocesse Risse und Spalten entstehen, 

 so nimmt die. äussere Wandschicht nicht daran Theil Taf. VIII und IX , ein Umstand , der allerdings sehr 

 für eine unabhängige Entstellungsweise beider Wandungsschichten sprechen dürfte. Die mittlere Schicht 

 ist mehr oder weniger verdickt, wird durch Schwefelsäure stark expandirt, zeigt im Querschnitt deutliche 

 Schichtung und zwar, wie man annimmt, in Folge grösseren resp. geringeren Massengehaltes der einzelnen 

 Schichten. Dieser Wandungstheil zeigt immer eine spiralig von rechts nach links aufsteigende molekulare 

 Structur. Wir werden sehen, dass diese spiralige Anordnung der Moleküle in verschiedenster Weise bei der 

 Zersetzung des Holzes hervortritt. Im gesunden Holze zeigt sich diese Streifung fast stets nur im Ilerbst- 

 holze und zwar am deutlichsten in den dickwandigen Organen des Astholzes Diese Streifung beschränkt 

 sich entweder nur auf die innerste Schicht (Taf. VI Fig. 8, Tanne) oder es nimmt daran die mittlere 

 Schicht mehr oder weniger Theil. Da man in der Regel gleichzeitig die in derselben Richtung aufsteigende 



